Chimica. — Sulle amalgame di argento ricche di argento. 

 Nota di N. Parravano e P. Jovanovich ('), presentata dal Socio 

 Paterno. 



Per le amalgame di argento ricche di argento si conoscono, circa il 

 modo di comportarsi al calore, dati sperimentali che somigliano molto a 

 quelli delle corrispondenti amalgame di Au. 



Già Gray-Lussac aveva osservato che, persino alla temperatura di fu- 

 sione, l'argento trattiene un po' di mercurio ( 2 ). In seguito de Souza ( 3 ) 

 trovò che le amalgame di argento, mantenute lino a peso costante nel va- 

 pore: a) di zolfo; b) di mercurio; e) di difenilammina bollenti, lasciano 

 residui corrispondenti rispettivamente alle formule: a) Ag 13 Hg ; h) Ag n Hg; 

 c) Ag t Hg con 12,48, 20,35, 31,65 %Hg. Merz e Weith ( 4 ), scaldando 

 alla stessa temperatura in corrente di gas, trovarono valori diversi, ma ot- 

 tennero sempre argento contenente ancora mercurio, e cioè nelle proporzioni 

 di: a) 1,24; b) 2,37 ; e) 4,44. 



D'altra parte Reinders ( 5 ), studiando gli equilibri tra amalgame di ar- 

 gento e soluzioni di nitrato di mercurio e di argento, giunse alla conclu- 

 sione che Hg si scioglie in Ag allo stato solido tino alla proporzione di 

 circa 2 at % ( = 3,64 % in peso). 



A chiarire la natura delle amalgame di argento ricche di argento si 

 è perciò creduto opportuno misurarne la resistenza elettrica allo stesso modo 

 che in precedenza si è riferito per le amalgame d'oro ricche d'oro. 



Si è operato in tutto nella stessa maniera già descritta per l'oro. La 

 omogeneità dei fili, di cui si è misurata la resistenza, è stata anche qui 

 accertata con l'analisi della zona centrale. 



I risultati delle misure sono riassunti nella tabella seguente e riportati 

 sul diagramma. 



Come si vede dalla figura, la conducibilità non varia secondo una curva 

 continua. Questa presenta due tratti nettamente distinti : uno va da Ag fino 

 a circa il 2 % di Hg, ed ha l'andamento che è caratteristico per le solu- 

 zioni solide; l'altro va da circa il 2 fino al 14% di Hg, che è la con- 

 centrazione di mercurio più elevata che si è potuto raggiungere nei fili di 

 cui si è misurata la resistenza. Questo secondo tratto è una retta. La con- 

 ducibilità subisce perciò in questo intervallo di concentrazioni una varia- 



(') Lavoro eseguito nel Laboratorio di Chimica inorganica e di Chimica fìsica del 

 E. Istituto di Studi superiori di Firenze. 



( 2 ) Ann. Chini. Phys. [3], 18 (1846), 218. 



( 3 ) Berichte, 8, 1616 (1875); 9, 1050 (1876). 

 (*) Berichte, 14, 1440 (1881). 



( 5 ) Zeit. Phys. Ch., 54, 609 (1906). 



